1/192 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



devient e.xaclcnienl réversible dans loul le domaine dv lenipératures 

 supérieures à Ar, avec une dilatabilité sensiblement égale àcolle du fer y, le 

 carbure de fer est alors dissous entièrement et d'une manière bomogène. 

 Mais, quand rhomogénéilé de la solution solide n'est pas réalisée, on observe 

 de même au refroidissement et peu avant le début de Ar une région à 

 forte dilatabilité (/ig. i) ; l'acier apparaît donc hypereutectoïde ; en d'autres 

 termes, il y a précipita/ion prématurée de la cémentile au refroidissement ; 

 par suite de la lenteur des diffusions à l'état solide, la teneur en carbone 

 dépasse 0,9 pour 100 en certaines régions de l'austénite et l'acier est 

 localcmenl hyjiereutectoïdc. 



Si cette conception est exacte, l'bomogénéité de la pliase y (caractérisée 

 par la disparition du pbénomène de précipitation prématurée^ doit être 

 assurée, pour une vitesse de cliauffe donnée, a partir d'une température 

 d'autant plus faible que les particules de cémentite ont des dimensions plus 

 restreintes. Or l'expérience est venue confirmer entièrement cette con- 

 clusion. 



Fig. 3. — Courbe de dilalalioii dillùienliellp du même acier régénéré. 



Intervalle rjcs lirels ; .') minutée. 



Au refroidissement, la dilalal)ilité est normale dans le domaine de l'austénite, 



Les deux diagrammes {Jîg. i et 2) se rapportent à un même acier eutec- 

 toïde et ont été décrits dans des conditions identiques de cbauffage et de 

 refroidissement. Mais dans le premier cas (acier coalescé), le métal avait 

 été recuit préalablement de manière à renfermer la cémentite à l'état globu- 

 laire; dans le second, l'acier régénéré par plusieurs chauffages suivis de 

 refroidissements rapides était constitué par delà perlite en lines lamelles. La 

 précipitation prématurée, manifestée dans l'acier coalescé. n'apparaît pas 

 dans l'acier régénéré. 



Ces constatations expliquent le riMe joué dans la trempe par la tempéra- 

 ture et la durée de chauffage, par les traitements préliminaires (trempe ou 

 recuit) que l'acier a subi antérieurement et par la trempe à température 



